512 DES COMBINAISONS 
la cymophane, le fer chromé, le fer oxydulé, etc. Tous ces miné- 
raux, à l'exception de la cymophane, sont isomorphes entre eux, 
et cristallisent généralement en octaèdres réguliers. 
J'ai essayé de reproduire quelques-uns de ces minéraux par la 
méthode dont j'ai indiqué tout à l'heure le principe. Je vais expo- 
ser ici les détails de chaque expérience et les résultats obtenus. 
SPINELLE. 
Le spinelle est, comme on sait, un aluminate de magnésie de 
la formule 
APO5, MgO. 
La nature nous le présente sous différentes couleurs. Le spinelle 
rouge, le plus estimé des lapidaires, doit sa couleur à un centième 
environ d'oxyde de chrome. Quand la magnésie est remplacée en 
partie par du protoxyde de fer, on a des variétés plus ou moins 
colorées, plus ou moins opaques. Toutes cristallisent en octaèdres 
réguliers peu ou point modifiés, à lexception de la variété con- 
nue sous le nom de pleonaste, qui cristallise en dodécaèdres rhom- 
boïdaux. 
La dureté du spinelle est de 8; il raye fortement le quartz. Sa 
densité varie de 3,523 à 3,585. 
Au chalumeau, toutes les variétés sont infusibles. Les varietés 
rouges noircissent et deviennent opaques; en les laissant refroidir, 
elles prennent par transmission une teinte verte, puis leur couleur 
primitive reparaît. 
J'ai cru devoir exposer ici les propriétés du spmelle naturel, afin 
de pouvoir les comparer immédiatement à celles des cristaux arti- 
ficiels. 
Toutes les combinaisons dont j'aurai à parler ont été obtenues 
de la manière suivante : après avoir pesé séparément chacune des 
matières fixes qui doivent entrer dans la combinaison, et l'acide 
borique fondu réduit en poudre, et avoir mêlé le tout avec soin, 
